— ЗГ)8 - 



74, 67, 66, аЗ, 49, 48. rnverstämllich ist es mir. ^io 

 das in ()cta(?(le"rn rhrystallisirendc Magneteispii von 

 Pfitsch in Туго! bleibenden Magnetismus annehmen 

 soll, ohne Beharrungsvermögen zu besitzen (Pogg. 1. c. 

 XCVIII). In den Stahlarten scheinen die Eisenatome 

 durch die Zwischenlagerung der Kohlensloffalome, sich 

 schon in einem Reactionszustande andrer Art zu befin- 

 den, daher sie schwerer in einen neuen übergeführt 

 werden können; gelingt es aber dennoch, so erhält es 

 den Anschein, als hätten die Ei^enatome ein gewisses 

 Maass ihrer schon vorhandenen Reaction, in die neue 

 magnetische mit hinübergenommen; gleichsam v,ie wenn 

 ein Körper, den von ungleichen Kräften in einer ähnli- 

 chen Richtung getrieben wurde, sich mit vergrösserter 

 Kraft in der Richtung der stärkeren bewegt. Möglich 

 aber auch, dass die KohlenstolTntome, durch ihre Lage- 

 rung mit den Eisenatomen dnzu disponirt. mit in die 

 Reaction eingehen, und nun durch ihre Beihülfe, den 

 möglichen Störungen des Zustandes energischer entge 

 gentreten, als es die Eisenatome allein vermögen. 



Im Schmiedeeisen z. B. sind die Atome zwar in eine 

 innigere Anziehungssphäre gebracht, aber immer noch 

 leicht verschiebbar, daher andre Erregungsinflüsse, wie 

 z. B. höherer Temperatureinfluss. leichteren Zutritt fin- 

 den; aus demselben Grunde kehren die Atome, sobald 

 der Einfluss aufhörte, leichter in ihr natürliches Gleich- 

 gewichtsbestreben zurück, weil keine fremde Einmi- 

 schung sie daran hindert. Wie das Maass gewisser Ver- 

 änderungen in der Anziehungssphäre der Atome för- 

 dernd oder hindert einwirken kann, ersieht man daraus, 

 dass auf einem mit Eisenfeiie beschütteten Eisenblech, 

 gelinde Erschütterungen desselben, magnetische Figuren 



